15 



Gypskrystalle, ein Zeichen, dass Calcium in bedeutender Menge 

 vorhanden ist. 



Physikalisches Verhalten: Die Krystalle dieses Sko- 

 lezits sind die grössten, welche mir bis jetzt zu Gesicht ge- 

 kommen sind; Krystall 2 hat eine Länge von 20 Millim., eine 

 Breite parallel der Axe b von 4 Millim. und eine Dicke parallel 

 der Axe a von 5£ Millim. ; es ist ein typischer Zwilling nach 

 odPoo (100), wie sie G. Kose beschrieben hat; die beiden andern 

 Krystalle waren oben und unten Verstössen und in ihren Dimen- 

 sionen kleiner als die von 2 ; der eine der letztern Krystalle ist wasser- 

 hell, während die beiden andern weisslich sind; ihre Härte ist 

 genau die des Apatits vom Zillerthal. Alle 3 Krystalle zeigen auf 

 dem Klinopinakoid die federartige Streifung (Taf. III, Fig. 5). Die 

 Auslöschungen bilden in den beiden Theilen des nach ogPoo zu- 

 sammengesetzten Zwillings einen Winkel von 31 — 33°; auch hier 

 liegen die Auslöschungen mehr oder weniger unsymmetrisch zur 

 Zwillingsfläche. In demjenigen Theile des Krystalls parallel ooPoc 

 (Taf. II Fig. 12), welcher oben von den beiden Pyramidenkanten 

 o und — o begrenzt wird, macht die eine Auslöschung mit der Zwil- 

 lingsgrenze einen Winkel 21°: während sie im hintern Theile. 

 welcher oben von dem Dorna — d begrenzt wird, mit der Zwillings- 

 grenze nur 9,2° einschliesst ; bei Krystall 3 nähern sich die beiden 

 Winkel einander mehr ; es wurden den vorigen entsprechend 18,4° 

 und 14.7° gefunden; bei Krystall 1 fand sich 22,7° u. 11,5° (Taf. III 

 Fig. 6). Macht man Schliffe senkrecht zur Säule, so kann 

 man sich leicht davon überzeugen, dass die Hauptauslöschungs- 

 richtungen des Lichts wirklich parallel und senkrecht zur Com- 

 binationskante der Schlifffläche mit dem Klinopinakoid liegen, so 

 wie davon, dass die beiden optischen Axenebenen mit einander 

 den Winkel von 32° (scheinbarer Winkel in Glas) bilden. 



Der Winkel der optischen Axen selbst betrug im weissen 

 Lichte 35^—36°; die Platten waren senkrecht zur Säule ge- 

 schnitten, nicht ganz gleichmässig dick und eigneten sich nicht 

 zu einer genaueren Bestimmung im monochromatischen Lichte; 

 andererseits hinderte die geringe Menge des Materials neue 

 Schnitte zumachen; auch hier ist oo (s. Des-Cloizeaux, Manuel 

 pag. 387). 



Die thermoelectrischen Eigenschaften hat schon 



